SÉANCE DU II DÉCEMBRE I9o5. 98 1 



cuivre. Tous ces résultats sont concordants et nous remarquerons que la 

 distillation des alliages de cuivre et d'or, à 10 et à 5o pour 100, nous fournit 

 toujours la même conclusion : départ du cuivre en quantité beaucoup plus 

 grande que pour l'or. Le cuivre est donc notablement plus volatil que l'or. 



Alliage d'or et d'èlain. — Les alliages d'or et d'étain présentent une 

 grande complexité; Matthiessen ('), Heycock et Neville (^), Laurie (^), 

 Maey (^) en ont étudié un certain nombre. La courbe de fusibilité de ces 

 alliages jusqu'à qSo" vient d'être établie par Rudolf Vogel (^). 



Dans des expériences, poursuivies en collaboration avecM.O'FarelleyC), 

 nous avons démontré que l'étain, qui a un point de fusion très bas, pré- 

 sentait un point d'ébuUition très élevé. 



Nous avons préparé un alliage homogène d'étain et d'or à [\o pour 100 

 de ce dernier métal. Nous en avons chauffé 200^ dans un creuset pendant 

 3 minutes avec un courant de 5oo ampères sous 70 volts. D'abondantes 

 vapeurs se sont dégagées; on lésa recueillies sur le tube froid et sur les 

 parois d'une cloche en verre mince. Après l'expérience, le culot pesait 

 i85^etsa composition était la suivante : or, 41.08; étain, 59, '72. Par dis- 

 tillation l'alliage s'était enrichi en or, si bien que l'étain, quoique difficile- 

 ment volatil, possède un point d'ébuUition inférieur à celui de l'or. 



Une deuxième expérience a été faite dans les mêmes conditions, mais 

 pendant 4 minutes; il ne restait, dans le creuset, que 149^' de métal qui 

 avaient pour composition : or, 4^,90; étain, 53,88. Ici encore l'étain a 

 distillé plus rapidement que l'or. 



Pourpre de Cassius. — Il est assez curieux de remarquer que la poudre 

 condensée, soit sur le tube, soit sur la cloche, possède la même couleur 

 pourpre que les auréoles qui entouraient les petits globules d'or condensés 



(') Matthiessen, Ueber die elektrische Leitfâhigkeit von Legierungeii [Pogg. 

 Ann., t. ex, 1860, p. J90). 



(^) Heycock el Neville, On the freezing points of triple alloys of gold, cadmium 

 and tin {Joiirn. chem. Soc., t. LIX, 1891, p. gSô). 



(^) Lalrie, On ihe existence of a compound of gold and tin {Phil. Alag., 5" série, 

 t. XXXIII, 1892, p. 94). 



{'*) Maey, Bas spez. Volutnen als Bestimmungsmerkmal chemiscker Verhin- 

 dungen unter den Melalllegierungen {Zeitsclir. pliys. Chem., t. XXXVIII, 1901, 

 p. 292). 



(*) Kldolf Vogel, Ueber Gold-Zinnlegierungen, t. XLVl, 1905, p. 62. 



(^) iMoissAiN et O'Fakrellev, Sur la distillation d'un mélange de deux métaux 

 {Comptes fendus, t. CXXXVIII, 190/4, p. 1369). 



